Muthmann u. Fraunberger: Über Passivität der Metalle. 239 
nur wenig verschieden ist. Eine sichere Erklärung für dieses 
verschiedenartige Verhalten des Kobalt gegen Wasser und Kali- 
lauge fehlt uns vorläufig noch. Eisen und Nickel verhalten 
sich gegen beide Elektrolyten vollständig gleichartig. 
Zum Schlüsse möchten wir noch in einigen Tabellen die 
wichtigsten der erhaltenen Resultate übersichtlich zusammen- 
stellen, sowie die von uns gefundenen Resultate in kurzen 
Worten zusammenfassen. 
In Tabelle Nr. 23 und 24 haben wir die Luftpotentiale, 
sowie die höchsten und tiefsten Potentiale der untersuchten neun 
Metalle zusammengestellt. Tabelle Nr. 25 endlich enthält An- 
haltspunkte über die Geschwindigkeit, mit der einige der be- 
schriebenen Metalle ihr Potential beim Liegen an der Luft 
verändern. 
Tabelle Nr. 23. 
Gemessen gegen normale Chlorkaliumlösung. 
Metalle 
Luft- 
potential 
maxim. 
aktives 
Potential 
Art der 
Behandlung 
maxim. 
passives 
Potential 
Art der 
Behandlung 
Chrom 
- 0,24 
- 0,43 
- 0,36 
+ 0,35 
Kathode in 
stark gekühlt. 
Kalilange 
— 1.47 
Konzentr. 
Chromsäure 
Molybdän 
— 0,54 
— 0,26 
+ 0,46 
Kathode in 
stark gekühlt. 
Kalilauge 
— 0,94 
Konzentr. 
Chromsäure 
Wolfram 
1 1 
PO 
fcOOS 
Qx 05 
+ 0,42 
Kathode in 
reinem 
Wasser 
— 1,16 
Konzentr. 
Chromsäure 
Niob 
- 0.13 
- 0,44 
+ 0,77 
Konzentr. 
Kalilauge 
- 1.68 
Konzentr. 
Chromsäure 
Vanadin 
— 0,41 
P 0,46 
Kathode in 
Kalilauge 
- 0,92 
Anode in 
Chromsäure 
Ruthenium 
- 0,66 
— 0.35 
Kathode in 
Zitronensäure 
— 1,21 
Rauchende 
Salpetersäure 
